l54 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans la masse, sans pouvoir jamais boucher le tube inférieur de l'appareil. 

 Il existe deux modèles de ces soupapes, l'une qui est démontable et dont 

 on peut en quelques instants remplacer le flotteur au cas où il viendrait à 

 se détériorer, l'autre qui est d'une seule pièce. L'un ou l'autre de ces 

 modèles se recommande suivant que l'on a à évaporer des solutions nui- 

 sibles ou non à la membrane. 



CHIMIE MINÉRALE. — Rectification à une Noie sur V oxyde salin de nickel. 



Note de M. H. BAuuuixv. 



N'ayant pn me procurer le Mémoire original de Bellucci et Clavari sur 

 Y oxyde supérieur de nickel, je me suis fié, pour son contenu, à la traduction 

 qu'eu a donnée le Chemisches Cenlralhlatt . Par l'envoi que Bellucci et Cla- 

 A'ari me font de leur publication, je constate que le texte allemand énonce 

 des faits qui ne sont pas exprimés dans le travail des savants italiens. 



Ma Note aux Comptes rendus du 26 décembre igoS (p. i23o), faite pour 

 affirmer l'existence formelle de l'oxyde salin de nickel, ne peut donc plus 

 être opposée à Bellucci et Clavari, ces auteurs discutant dans leur Mémoire 

 seulement la constitution de cet oxyde sans en nier l'existence. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le siliciure de ctiii're et sur un nouveau mode de 

 formation du silicium soluble dans l acide /7uor/iydrique.l!iotedeM. Vxvl 

 Lebeau, présentée par M. H. Moissan. 



Dans une précédente Communication (') nous avons reconnu que la 

 limite de combinaison du cuivre et du silicium dans un cuprosilicium indus- 

 triel renfermant de 5o à Oo pour 100 de silicium total ne dépassait pas 

 10 pour 100, et semblait correspondre à la production d'un composé défini 

 ayant pour formule SiCu'. Nous avons l'echerché quelle influence pouvaient 

 avoir la vitesse du lefroidissement d'un mélange fondu de cuivre et de 

 silicium, etaussi la teneur en silicium total, sur cette limite de siliciuration. 



Influence de la vitesse de refroidissement. — -Un mélange formé Je parties égales 

 de silicium cristallisé très fin et de cuivre réduit pur, est fondu au four électrique dans 

 un creuset de charbon. Dans une première expérience, on solidifie brusquement le pro- 



(') Paul Lebeai:, Comptes le/utus, t. GXU, igoS, p. S89. 



